SÉANCE DU 26 OCTOBRE 1909. 670 



ordinaire en sélénium métallique en présence de la quinoléine, de l'aniline. 



J'ai obtenu des résultats différents : le sélénium vitreux donne au contact 

 de ces deux liquides du sélénium rouge cristallisé. Si avec le sélénium pré- 

 cipité par le gaz sulfureux on obtient souvent un noircissement rapide de 

 la matière, cela tient à ce que le liquide dans lequel on a effectué la préci- 

 pitation n'est pas éliminé d'une façon complète. La matière noire ainsi 

 obtenue ne fond pas même à 25o°. Chauffée dans le vide à 600°, elle laisse 

 un résidu noir. 



La densité du sélénium rouge, cristallisé par contact avec le sulfure de 

 carbone à une température moyenne de 20", est 4?455. 



Ce sélénium est peu stable, sa coloration se fonce à mesure que la température 

 s'élève, les cristaux ne reprennent pas leur couleur par refioidissemenl. Maintenus 

 durant 5 heures entre loô" et 107°, 5, les cristaux devienaent opaques, la poussière est 

 noire. La densité est devenue ^,'j6. 



Nous pouvons donc considérer la transformation comme pouvant s'effec- 

 tuer d'une façon complète entre ces limites de température. 



La température de fusion de la variété cristallisée rouge ne pourra être 

 obtenue qu'en projelant quelques cristaux sur une surface préalablement 

 chauffée. Au moyen du bloc Maquenne porté à i44°, on observe la fusion 

 des cristaux, puis la transformation en sélénium métallique s'effectuant 

 ra])idement, le sélénium se solidifie à nouveau. 



En me servant d'un dilatornètrc, j'ai étudié la transformation à chaud 

 du sélénium vitreux en sélénium métallique. Comme liquide, j'ai employé 

 le toluène pur. La transformation du sélénium pur s'est produite à partir 

 de 98". En maintenant à 100° le dilatomètre, j'ai pu sirivre la transfor- 

 mation ; elle était complète au bout d'une heure. Jaugeant au mercure le 

 tube capillaire et effectuant les calculs nécessaires, la densité initiale du 

 sélénium étant 4)3o, j'ai pu déduire que la densité apparente après transfor- 

 mation est devenue 4)62. 



Avec des traces de séléniure d'argent, il y a abaissement de 10" pour la 

 transformation. A 100°, la transformation complète s'effectue en jo mi- 

 nutes. Effectuant les mêmes calculs que précédemment, la densité après 

 transformation est devenue 4)8i. Avec le sélénium pur, les baguettes pré- 

 sentaient de nombreuses cavités; avec le sélénium contenant des traces 

 d'argent, il n'y en avait pas. 



J'ai pu constater que la présence d'arsenic retardait la transformation. 



